SÉANCE DU 8 JANVIER 1906. 87 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le sUiciure cuivreux. Note de M. Em. Vigouroux, 

 présentée par M. H. Moissan, 



Depuis plusieurs années nous poursuivons nos recherches sur le siliciure 

 de cuivre et, dès 1901, nous avons publié qu' « en traitant un siliciure de 

 cuivre à faible teneur (moins de 5 pour 100 de silicium loiA) par le silicium 

 en excès, nous obtenons un lingot qui, dépouillé par la soude de l'excès de 

 métalloïde non entré en réaction, renferme une proportion de silicium 

 combiné voisine de 10 pour 100. Telle est la quantité maxima de silicium 

 susceptible de rester combinée avec le cuivre, dans nos conditions expéri- 

 mentales. ..»('). Voici, en effet, les chiffres trouvés en attaquant cette ma- 

 tière par l'eau régale et en dosant le cuivre par électrolyse : 



I. II. 



Cuivre pour 100 89,60 88,47 



Silicium » 9) 20 ro 



Impureté » » » 



98,80 98,47 



L'impureté, analysée à part, renfermait du fer et des essais effectués 

 dans la suite nous ont convaincu que ce métal était apporté par le silicium 

 cristallisé (préparé par son fluorure et l'aluminium). Pour le rendre chimi- 

 quement pur, il a fallu le pulvériser et lui faire subir successivement des 

 attaques énergiques à l'eau régale et à l'acide fluorhydrique concentrés. Ce 

 n'est que lorsque la pulvérisation a amené les cristaux a prendre l'aspect 

 franchement marron que l'eau régale d'attaque ne décèle plus trace de fer 

 au ferrocyanure. 



Avec ce silicium très pur et du cuivre électrolytique nous avons préparé 

 un certain nombre de siliciures, exempts de fer, plus ou moins chargés de 

 silicium libre. Après élimination de ce dernier par la potasse, le résidu que 

 nous obtenions et qui renfermait toujours une moyenne de 10 pour 100 de 

 silicium combiné ne présentait généralement qu'une forme conchoïdale, 

 surtout lorsque le culot était fortement chargé de ce métalloïde. Nous 

 sommes arrivé à préparer un siliciure à forme cristalline plus caractérisée 

 en prenant : silicium, 10 parties; cuivre, go parties. Poids total : loo^au- 



(' ) Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences physiques et naturelles 

 de Bordeaux, 18 juillet 1901. 



